— 57 — 



del fosforo verrà eseguila su tutta la rimanente soluzione finale di cmc. 150 (180-30), 

 corrispondente a gr. 5 di ghisa, portandola ad ebollizione e aggiungendo ad essa gr. 4 

 di molibdato sciolto in cine. 30 d'acqua bollente. 



È quasi superfluo dire che il fosfomolibdato, formatosi nel saggio dei primi 30 cmc. 

 della soluzione finale, va trascurato, come nei saggi seguenti. 



II. - Ghisa che contiene 0,3 % di fosforo 



Come sopra si incomincia coli' aggiungere a 30 cmc. ('/ 6 ) della soluzione finale resa bol- 

 lente gr. 0,75 di molibdato sciolto a caldo in 20 cmc. di acqua: si agita con bacchettino di 

 vetro e si mantiene la temperatura dn| bicchiere fra 70° e 80° per 15', indi si lascia raf- 

 freddare e deporre il fosfomolibdato e si filtra (diam. ilei filtro cmc. 7) senza fare lava- 

 menti. Dopo ogni nuova aggiunta di molibdato bisogna ripetere queste semplici operazioni. 

 Ora, le aggiunte successive di molibdato, dopo quella di gr. 0,75, sono tre : la prima di 

 gr. 0,1; la seconda e la terza di gr. 0,05: quindi in tutto gr. 0,95 di molibdato. Nelle tre 

 ultime minori aggiunte, a differenza della prima di gr. 0,75, il molibdato va sciolto in 

 piccola quantità di acqua bollente. Coli' ultima si ricava una soluzione che, mantenuta 

 per 15 minuti fra 70° e 80°, e agitando, non intorbida più per ulteriore aggiunta di reattivo. 



Quando 30 cmc. della soluzione finale (%) si comportano in questo modo è consi- 

 gliabile, come nel caso precedente, di operare su tutta la rimanente soluzione finale di 

 cmc. 150, corrispondente a gr. 5 di ghisa, portandola ad ebollizione e aggiungendo ad 

 essa gr. 5 di molibdato sciolti in cmc. 40 di acqua bollente. 



III. - Ghisa che contiene 0,5% di fosforo 



Anche in questo caso si comincia coli' introdurre in 30 cmc. ( l / 6 ) della soluzione tinaie 

 bollente gr. 0,75 di molibdato sciolto in 20 cmc. di acqua pure bollente, e si opera come 

 nella prova precedente. Dopo questa prima aggiunta di reattivo, le successive, per arrivare 

 infine ad una soluzione che non dà più intorbidamento per altra aggiunta di molibdato, 

 sono quattro: la prima e la seconda di gr. 0,1 ciascuna di molibdato, la terza e la quarta 

 di gr. 0,05: in tutto gr. 1.05, di molibdato. 



Quando 30 cme. della soluzione finale di gr. 6 di ghisa si comportano in questo modo 

 modo la lega contiene 0,5 % fosforo o più di 0,3%. 



In questo caso la determinazione del fosforo basterà farla su gv. 4 di ghisa, ossia su 

 cmc. 120 della rimanente soluzione finale bollente, introducendo in essa prima 2 cmc. di 

 acido nitrico concentrato, poi gv. 5 di molibdato sciolto in 40 cine, di acqua bollente. 



IV. - Ghise che contengono più di 0,5 sino a 3% di fosforo 



Una ghisa conterrà molto più di 0,5% di fosforo allorché aggiungendo a 30 cmc 

 ossia ad % della soluzione finale bollente, gr. 1,05 di molibdato sciolto in 20 cmc. di acqua 

 bollente, mantenendo al solito la temperatura fra 70° e 80° per 15' agitando e filtrando a 



Serie VII. Tomo V. 1917-1918. 9 



